einiger  natürlich  kristallisierter  Oxyde  und  Sulfide  etc. 
31 
t 
w 
—  74 
—  40 
22 
45 
96 
102 
133 
109 
0,296 
0,276 
0,239 
0,236 
0,213 
0,231 
0,564 
0,410 
Um  zu  untersuchen  ob  diese  dunkeln  Partien  auch  Zinn- 
stein mit  nur  geringen  Verunreinigungen  oder  Einwachsungen 
eines  anderen  Oxydes  seien,  wurde  eine  von  dunkeln  Stellen 
durchzogene  Platte  aus  einem  Kristall  herausgeschnitten,  in 
oben  beschriebener  Weise  das  Zinnoxyd  an  der  Oberfläche 
reduziert,  das  Zinn  dann  mit  Salpetersäure  abgelöst  und  dies 
des  öftern  wiederholt ;  die  klaren  Stellen  blieben  an  der  Ober- 
-fläche  ganz  glatt  ,  an  den  dunkeln  Stellen  blieben  unlösliche 
Partikelchen  an  der  Oberfläche  sitzen,  so  daß  diese  ein  rauhes 
Aussehen  bekam,  das  bei  öfterer  Wiederholung  stets  rauher 
wurde.  Es  war  also  eine  Durchwachsung  sicher.  An  einem 
Dünnschliff  konnte  unter  dem  Mikroskop  deutlich  eine  Zwil- 
lingsyerwachsung  der  hellen  und  dunklen  Teile  gesehen  werden. 
Die  von  Herrn  Dittrich  ausgeführte  Analyse  ergab: 
Es  ist  vorläufig  nicht  zu  entscheiden,  welches  die  leitende 
Substanz  im  Zinnstein  ist;  jedenfalls  weder  Eisenglanz  noch 
Titaneisen;  denn  diese  kristallisieren  rhomboedrisch,  während 
der  Cassiterit  tetragonal  kristallisiert  ist.  Daher  ist  eine 
Verwachsung  mit  ihnen  unmöglich ;  auch  ist  es  des  großen 
Leitvermögens  wegen  ausgeschlossen,  daß  eine  dieser  Sub- 
stanzen Träger  der  Leitung  ist.  Tsohermak  (Lehrbuch  der 
Mineralogie,  p.  398.  Wien  1894)  gibt  Tantal  als  Beimengung 
an.  Der  Widerspruch  zwischen  physikalischem  Verhalten  und 
Analysenresultat  ist  somit  noch  nicht  aufgeklärt1.    Da  nur 
1  Es  ist,  nach  den  Analysen  von  L.  K.  Dünstan  (Report  on  Cassiterit  of 
Ceylon)  zu  urteilen,  nicht  unmöglich,  daß  ein  zu  der  Zinngruppe  gehöriges 
und  chemisch  sich  ähnlich  wie  Zinn  verhaltendes  Element  mit  höherem  Atom- 
gewicht, das  ein  besser  leitendes  Oxyd  besitzen  würde,  im  Zinnstein  ent- 
halten wäre. 
Sn02 
Ti02 
Fe203 
98,94 
0,53 
0,53 
